Semplificazioni e modificazioni al mio processo 

 sulla determinazione del fosforo nella ghisa 

 e determinazione del silicio 



MEMORIA 



DEL 



Prof. ALFREDO GAVAZZI 



letta nella Sessione del 3 Marzo 1918. 



Il fatto principale da cui ebbe origine il processo che descrissi nella nota pubblicata 

 l'anno scorso, e che lo distingue dagli altri metodi gravimetrici, consiste nella facile e 

 comoda trasformazione del nitrato ferrico, non in sequiossido e questo in cloruro, ma diret- 

 tamente in solfato ferrico, la cui stabilità a 200° ed anche a 300° offre modo di liberarlo 

 da tutti gli acidi volatili ordinari, non escluso l'acido solforico libero. 



Dopo la prima pubblicazione meritava il pregio di far ricerche dirette a modificare e 

 semplificare il processo, non solo rispetto a ciò che mi appartiene, ma a quella parte 

 ancora che io raccolsi come frutto e consiglio dell'esperienza di altri chimici. 



Per quanto mi riguarda la maggiore semplificazione, che rende più comodo e breve 

 il 'primitivo processo, è senza dubbio l'aver provato che il solfato ferrico, in istato di pol- 

 vere fina e privato fra 200° e 230° dell'acido solforico libero, si discioglie interamente e 

 abbastanza facilmente nell'acido nitrico diluito alla temperatura dell' ebollizione : nella 

 quale soluzione, previa aggiunta di nitrato di ammonio, l'acido ortofosforico può essere 

 precipitato completamente in forma di fosfomolibdato, nonostante la probabile trasforma- 

 zione di una parte almeno del nitrato in solfato ammonico. 



Nel processo si possono distinguere due parti: la prima consiste nel preparare la 

 soluzione atta a ricevere quella del molibdato di ammonio; la seconda comprende tutte 

 le altre operazioni che bisogna eseguire per arrivare al prodotto finale, ossia al pirofosfato 

 di magnesio. 



I particolari e le modalità delle operazioni che formano la prima parte saranno minu- 

 tamente esposte nella descrizione del processo. Rispetto alla seconda giova ricordare che 

 il fosfomolibdato, che si produce in una soluzione ricchissima di sali di ferro, e tali sono 

 quelle che si ottengono dai prodotti siderurgici, trattiene piuttosto tenacemente quantità 

 rilevanti di ferro, per cui giustamente si consiglia di lavare prima per decantazione il 

 Serie VII. Tomo V. 1917-1918. 8 



